122 CALORIMÉTKIE DES SUBSTANCES FERR0-MA(;NÉTIQUES 



tures de l'expérience, l'oxydation n'est [dus négligeable potir 

 un écliautillon non compacte. Comme il ne s'agit en somme que 

 d'une comparaison et non d'une recherche minutieuse nous 

 avons corrigé les résultats altérés par l'oxydation. Pour pou- 

 voir nous rendre compte de son influence nous avons à quatre 

 reprises mesuré le même point et trouvé un décalage qui était 

 proportionnel à la température et au temps de chautl'e ; il 

 atteignait au plus 2 7o après chaque mesure faite à une haute 

 température. Nous avons admis que ce décalage provenait 

 uniquement de l'oxydation et avons apporté une correction cor- 

 respondante à nos mesures. Le fait que les valeurs que nous 

 avons trouvées ainsi sont parallèles à celles obtenues pour la raa- 

 gnétite artificielle tendrait à justifier notre façon de procéder. 

 Le graphique (fig. 2G, ligne pointillée) rend compte de ces 

 mesures. Cette courbe est assez exactement parallèle à celle de 

 la magnétite artificielle qui est représentée par la courbe eu 

 trait continu. On rema)-que cei)endant que le point anguleux de 

 la courbe des Cm au point 6 paraît légèrement arrondi. Si c'est 

 le cas, on peut s'expliquer la chose en supposant la matière 

 non-homogène. Comme le point 6 est sujet à se déplacer sous 

 l'influence d'impuretés, le résultat de la mesure d'une substance 

 dont les différentes parties seraient de pureté différente donne- 

 rait en effet un arrondi. Le tableau YIII et la fig. 27 donnent 

 les chaleurs spécifiques vraies correspondant aux chaleurs spé- 

 cifiques moyennes. 



Tahleau VIII. — Chaleur spécifique vraie 



